常用金属材料的密度表。
我们把单位体积的某种物质的质量,叫做这种物质的密度,用符号“ρ”来表示。密度的公式:P=m/v.该公式叫做密度的定义式,它的含义是:物体的质量m和体积v的比值 ,称作组成该物体的物质的密度ρ。
工程师在对产品进行重果估算的过程中经常需要用度密度这一属性,我们列出了常用的一些金属的密度表供参考:

材料名称
密度,克/立方厘米材料名称密度,克/立方厘米
灰口铸铁6.6~7.4不锈钢1Crl8NillNb、Cr23Ni187.9
白口铸铁7.4~7.72Cr13Ni4Mn98.5
可锻铸铁7.2~7.43Cr13Ni7Si28
铸钢7.8纯铜材8.9
工业纯铁7.8759、62、65、68黄铜8.5
普通碳素钢7.8580、85、90黄铜8.7
优质碳素钢7.8596黄铜8.8
碳素工具钢7.8559-1、63-3铅黄铜8.5
易切钢7.8574-3铅黄铜8.7
锰钢7.8190-1锡黄铜8.8
15CrA铬钢7.7470-1锡黄铜8.54
20Cr、30Cr、40Cr铬钢7.8260-1和62-1锡黄铜8.5
38CrA铬钢7.877-2铝黄铜8.6
铬钒、铬镍、铬镍钼、铬锰、7.8567-2.5、66-6-3-2、60-1-1铝黄铜8.5
硅、铬锰硅镍、硅锰、硅铬钢镍黄铜8.5
铬镍钨钢7.8锰黄铜8.5
铬钼铝钢7.65硅黄铜、镍黄铜、铁黄铜8.5
含钨9高速工具钢8.35-5-5铸锡青铜8.8
含钨18高速工具钢8.73-12-5铸锡青铜8.69
高强度合金钢`7.826-6-3铸锡青铜8.82
轴承钢7.817-0.2、6.5-0.4、6.5-0.1、4-3锡青铜8.8
不锈钢0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr287.754-0.3、4-4-4锡青铜8.9
Cr14、Cr177.74-4-2.5锡青铜8.75
0Cr18Ni9、1Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、
2Cr18Ni97.855铝青铜8.2
1Cr18Ni11Si4A1Ti7.52锻LD82.77
7铝青铜7.8铝LD7、LD9、LD102.8
19-2铝青铜7.6超硬铝2.85
9-4、10-3-1.5铝青铜7.5LT1特殊铝2.75
7.46工业纯镁1.74
铍青铜8.3变形镁MB11.76
3-1硅青铜8.47MB2、MB81.78
1-3硅青铜8.6MB31.79
1铍青铜8.8MB5、MB6、MB7、MB151.8
0.5镉青铜8.9铸镁1.8
0.5铬青铜8.9工业纯钛(TA1、 TA2、TA3)4.5
1.5锰青铜8.8钛合金TA4、TA5、TC64.45
5锰青铜8.6TA64.4
白铜B5、B19、B30、BMn40-1.58.9TA7、TC54.46
BMn3-128.4TA84.56
BZN15-208.6TB1、TB24.89
BA16-1.58.7TC1、TC24.55
BA113-38.5TC3、TC44.43
纯铝2.7TC74.4
防锈铝LF2、LF432.68TC84.48
LF32.67TC94.52
LF5、LF10、LF112.65TC104.53
LF62.64纯镍、阳极镍、电真空镍8.85
LF212.73镍铜、镍镁、镍硅合金8.85
硬铝LY1、LY2、LY4、LY62.76镍铬合金8.72
LY32.73锌锭(Zn0.1、Zn1、Zn2、Zn3)7.15
LY7、LY8、LY10、LY11、LY142.8铸锌6.86
LY9、LY122.784-1铸造锌铝合金6.9
LY16、LY172.844-0.5铸造锌铝合金6.75
锻铝LD2、LD302.7铅和铅锑合金11.37
LD42.65铅阳极板11.33
LD52.75

咨询与留言